มอก.2625  -25xx 
 
-1- 
 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้า นความปลอดภัย  
1. ขอ บข ่าย  
1.1 มาตร ฐานผลิตภัณฑ์อ ุตสาหก ร ร มนี้คร อ บคล ุมเฉพาะ ส ีเคลือบแอ ล คีดในตัว ท าล ะล าย ทั้งชนิดเงา (gloss)    
ชนิดกึ่งเงา (semi gloss)   และ ชนิดด ้าน (flat)  ที่ใ ช้เป็นสีทับ หน้า   โ ดยมุ่ง เน ้นเ ฉพา ะค วามปล อ ดภัยด้าน
ปริมาณโ ล หะหนักท ี่เป็นพิษ    
2. บทนิยา ม  
ความหมาย ข อ งค าท ี่ใช ้ในมาตร ฐานผลิตภัณฑ์อ ุตสาหก ร ร มนี้  มีดังต่อ ไปนี้  
2.1 ส ีเคลือบแอ ล คีด : เฉพาะ ด้านความปล อ ดภัย  ซ ึ่งต่อ ไปนี้ใ นมาตร ฐานจ ะเร ียก ว่า “ ส ีเคลือบแอ ล คีด ” หมาย ถ ึง 
ส ีที่มีส ่วนผสมข อ งผงส ี ส ารยึดแอ ล คีดเ ร ซ ิน  และ ส ารเ ร ่งแห้ง  ให้ฟ ิล ์มส ีที่มีความ เงาชนิดเ งา  ช นิดกึ่งเงา  
และ ชนิดด ้าน  
3. ช นิด  
3.1 ส ีเคลือบแอ ล คีดแบ่งตามความเงาอ อ กเป็น 3 ชนิด คือ  
   3.1.1  ชนิดเ งา  
   3.1.2  ชนิดกึ่งเงา  
   3.1.3  ชนิดด ้าน  
4. ส่วนประ กอ บ  
4.1 ส ีเคลือบแอ ล คีดปร ะก อ บด้วย  แอลคีดเร ซ ิน ผงส ี ตัวผสมเพิ่ม  ตัว ท าล ะล าย   ส ารเ ติมแต ่ง  และ ส ารเ ร ่งแห้ง  
5. คุณล ักษ ณะที่ต้องการ  
5.1 คุณล ักษ ณะท างปริมาณ  
ต้อ งเป็นไปตามตาร างที่ 1 
 
 
 มาตรฐ าน ผล ิตภ ัณฑ์อุตสาห กรรม  มอก. 2625 –25xx 
 
-2- 
  5.2 ภาวะใ นภาชนะบรร จุ  
เมื่อ เปิดภ าชนะ บรร จุคร ั้งแร ก  ต้อ งไม ่มีฝาส ีล อ ยอยู่ท ี่ผิวหน้า ไม่นอ นก้นมาก เกินไป  คนใ ห้เ ป็นเน ื้อ เด ียวก ัน
ได้ง่าย   ไม ่ร วมตัวกันเ ป็นก้อน  ไม่นอน ก้นแข็ง  ไม่แย กช ั้น และ ไม่ม ีส ิ่งแปล กป ล อ ม  
กา ร ทดส อ บใ ห้ปฏ ิบัติต าม ม อ ก .285 เล่ม 11 
5.3 เสถ ียรภาพต่อ กา ร เก็บโด ยวิธ ีเร ่งภาวะ  
เมื่อ ทดส อ บตามข้อ 9.4 แล้ว  ต้องไม่เป็นฝาสี   ไม่เป็นวุ้น  ไม่เป็นวุ้นเ หนียว   ไม่นอนก้นแข็ง   ไม่ข ้นแข็ง  ไม่
เป็นเ ม็ด  และ ต้อ งคนให้ก ร ะจาย เป็นเ นื้อ เด ีย วกันพร้อ มน าไป ใช ้ได้ภาย ในเวลาไ ม่เกิน 10 นาที 
ต ารางท ี่ 1 คุณลักษณะ ท างปริมาณ 
( ข้อ 5.1) 
ร าย กา ร ที่  คุณล ักษ ณะ  เกณฑ์ท ี่ก า หนด  วิธีท ดสอบตาม  
1 ตะกั่ว ร้อ ยล ะโดย มวล ของ ส ารที่ไม่ระเห ย ไม่เกิน  0.01 มอก.285 เล่ม 27 
2 ปรอ ท ร้อ ยล ะโดย มวล ของสารที่ไม่ระเหย ไ ม่เกิน  0.01 มอก.285 เล่ม 28 
3 แคดเ มีย ม ร้อ ยล ะโดย มวล ของสารที่ไม่ระเหย ไ ม่เกิน  0.01 ข้อ 9.2 
4 โ คร เมียมเฮกซ ะวา เลนต์  ร ้อ ยล ะโดย มวล ข อง 
ส ารที่ไม่ระเห ย ไม่เกิน  0.1 ข้อ 9.3 
6. การบ รร จุ  
6.1 ให้บรร จุสีเคล ือ บแอลคีดในภาชนะ บรร จุที่ส ะอาด  แห้ง ปิดได้สนิท  
6.2 ปริมาต ร ส ุทธ ิของสีเคล ือ บแอลคีดในแต ่ล ะภา ชนะบ ร ร จุ  ต ้อ งไม ่น้อ ยก ว่าที่ระบุไ ว้ที่ ฉล าก  
7. เครื่อ งหมาย แล ะ ฉลาก  
7.1 ที่ภาชนะ บรร จุสีเคล ือ บแอลคีดทุก หน่วย อย่างน้อยต้อ งมีเลข   อักษร  หร ือ เคร ื่อ งหมาย แจ้งร าย ล ะเอียด
ต่อ ไปนี้ใ ห้เ ห็นได้ง่าย ช ัดเ จน   
 (1)   ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่ อ มาตร ฐานน ี้หร ือ ชื่ออ ื่นที่ส ื่อ ความหมาย ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตร ฐานน ี้  
(2)  ชนิด  
(3)   ชื่อสี  
(4)   ปริมาต ร ส ุทธ ิ  เป็นลิตร  
(5)  เด ือ น ปีที่ท า  
(6)   ร หัสรุ่นที่ท า  
(7)   ค าแนะน าเกี่ย วกับ กา ร ใช ้  มอก.2625  -25xx 
 
-3- 
  (8)  ค าเต ือ นเ กี่ย วกับ อ ันต ร าย ที่อาจเ กิดขึ้นได้  เช่น ต ิดไฟง ่าย  มีส าร เป็นพิษ ห้าม ร ับประทา น ห้ามน าภาชนะ
บรร จุไปใ ส ่อ าหาร  ร ะวัง เข้าต า เก็บใ ห้พ้นมือเ ด็ก หร ือ อ าจใช้ข้อความอื่นที่สื่อความหมาย เด ียวก ัน หร ือ
อ าจใช้เคร ื่อ งหมาย หร ือ ร ูปส ัญ ล ักษ ณ์ (pictogram) ตามกฎหม าย ที่เกี่ย วข้อ งแล ะเป็นไป ตามข้อ ตกล ง
ร ะหว่างป ร ะเทศ GHS (Globally Harmonized Sy stem of Classification and Labelling of Chemicals) 
แทนได้  
(9)   ชื่อผู้ท าหร ือ โ ร งงานที่ท  า หร ือ เคร ื่อ งหมาย กา ร ค้าที่จดทะ เบียน  
(10) ประเทศที่ท า  
ในก ร ณีที่ใ ช้ภาษ าต่างประเทศด้วย   ต้อ งมี ความหมาย ตร งก ับภาษ าไท ยท ี่ก า หนด ไว้ข้าง ต้น  
8. การช ักตัวอ ย ่าง แล ะ เก ณฑ์ตัดสิน  
8.1  กา ร ชัก ตัว อ ย่า งแล ะเกณฑ ์ตัด ส ิน แน ะน าใ ห้เ ป็นไปตามภาคผนวก  ก . 
9. การท ดสอบ  
9.1 กา ร ตร วจแ ล ะก ารเ ตร ียม ตัว อ ย่า ง   
ให้เป็นไปตาม มอก .285 เล่ม 2   
9.2 กา ร วิเ คร าะ ห์แคดเ มีย ม  
น าสา ร ล ะล าย ตัว อ ย่า งที่เต ร ียม ส  าหร ับก ารว ิเคร าะ ห์หาปร ิมาณตะก ั่วต าม ม อ ก .285 เล่ม 27  มาวิเคร าะ ห์หา
ปริมาณแคดเ มีย มโด ยใ ช้อะตอ มิก แอ บซ อ ร ์ชันส เปกโทร มิเต อ ร ์  แล ะค  านวณหาปร ิมาณแคดเ มีย ม  จาก ส ูตร  
 
Cd =   𝑐×𝐹 ×5 000
𝑁𝑉 ×𝑚 ×10 000 
 
เมื่อ    Cd  คือ   ปร ิมาณแคดเ มีย ม  เป็นร ้อ ยล ะโดยมวล ของสารที่ไม่ระเหย       
     c   คือ   ความเข้มข้นของแ คดเ มีย มใ นต ัวอ ย่า ง   เป็นไมโคร กรัมต่อ มิล ล ิล ิตร  
          F  คือ   จ าน วนเ ท่าของปริมาต ร ที่เจ ือ จางจากปริมาตร ของสารละ ล าย ตัว อ ย่า ง  
       NV  คือ   สา ร ที่ไม ่ร ะเหยของตัวอ ย่า งส ีเห ล ว  เป็นร ้อ ยล ะ  
        m   คือ   มวล ของต ัวอ ย่า ง   เป็นกรัม  
9.3 กา ร วิเ คร าะ ห์โ คร เมียมเฮกซ ะวา เลนต์  
9.3.1  เคร ื่อ งมือ  
9.3.3.1  ส เปกโทร โ ฟโต มิเต อ ร ์  ที่อ่านค่าได้ที่ความย าวคล ื่น 540 nm  
9.3.3.2  เคร ื่อ งวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง มอก. 2625 –25xx 
 
-4- 
  9.3.3.3  ขวดแก้วปร ิมาตร  ขนาด 50 mL  100  mL  และ  1 000 mL  
9.3.3.4  กระดาษ กรอ งวัตแ มน เบอ ร ์ 42  หร ือ เทียบเท่า  
9.3.3 .5 ปิเปตต ์ขนาด 1 mL  2 mL  5 mL  10 mL   15 mL  20 mL  และ  25 mL  
9.3.3.6  เคร ื่อ งก วนส าหรับกวนตัว อ ย่า ง  
9.3.3.7  อ ่างน้ าที่ควบค ุมอุณหภ ูมิได้ (23 ± 2) ๐C 
9.3.3.8  บีก เกอ ร ์ขนาด 50 mL และ  100 mL  
9.3.2  ส ารเ คมี  ส ารละ ล าย   แล ะวิธ ีเต ร ียม  
9.3.2.1  ส ารละ ล าย ไดฟีนิล คาร์บาไซ ด์ (diphenylcarbazide)  
ล ะล าย ไดฟีนิล คาร์บาไซ ด์ 0.25 g ด้วยส ารละ ล าย ผส มระหว่างแอ ซ ีโ ทน 50 mL  กับ น้ ากล ั่น 50 mL  
9.3.2.2  ส ารละ ล าย โ ซ เด ียม ไฮดร อ กไ ซ ด์  2  mol/L  
9.3.2.3  ส ารละ ล าย กรดซัล ฟิวริก 1 mol/L  
9.3.2.4  กรดอ อ โ ทฟ อ ส ฟอร ิก (orthophosphoric acid)  ร ้อ ยล ะ 85 โ ดยปริมาตร  
9.3.2.5  ส ารละ ล าย กรดไฮ โ ดร คล อ ร ิก 0.07 mol/L  
9.3.2.6  ส ารละ ล าย กรดไฮ โ ดร คล อ ร ิก 1+1 
9.3.2.7  เอ ทานอล ร้อ ยล ะ 95 โ ดยปริมาตร  
9.3.2.8  ส ารละ ล าย มาตร ฐานโ คร เมียมเฮกซ ะวา เลนต์ 100 mg/L  
ชั่งโพแทส เซีย มไดโคร เมต ที่อบแห้งแล้ว     282.9  mg      ล ะล าย ด้วยน้ ากล ั่นและ ปรับปร ิมาตร เป็น 
1 000 mL     
ส ารละ ล าย นี้ 1 mL จะมีโคร เมียมเฮกซ ะวา เลนต์ 100 µg  
9.3.2.9 ส ารละ ล าย มาตร ฐานโ คร เมียมเฮกซ ะวา เลนต์ 1 mg/L  
ปิเปตต ์ส ารละ ล าย มาตร ฐานโ คร เมียมเฮกซ ะวา เลนต์ 100 mg/L   ปริมาต ร  10 mL  ล งใ นขวดแ ก้ว
ปริมาต ร  ขนาด 1 000   mL เจ ือ จางด้วยส ารละ ล าย กรดไฮ โ ดร คล อ ร ิก 0.07 mol/L  จนถึงขีดปริมาตร  
ส ารละ ล าย นี้ 1 mL  จะมีโคร เมียมเฮกซ ะวา เลนต์ 1 µg 
9.3.3 กา ร เต ร ียม กราฟส อ บเทียบ  
9.3.3.1 เต ร ียม ส ารละ ล าย ส อ บเทียบ   โด ยใ ช้ปิเปตต ์ดูด ส ารละ ล าย มาตร ฐานโ คร เมียมเฮกซ ะวา เลนต์  1  
mg/L  ปริมาต ร   0  mL  5 mL  10 mL  15 mL  และ  20 mL ใส ่ล งใ นบีกเกอร ์ขนาด 50 mL  จ านวน  
5 ใบ  ตามล  าดับ  เต ิมส ารละ ล าย โ ซ เด ียม ไฮดร อ กไ ซ ด์ 5 mL ปรับความเป็นกร ด - ด่างเป็น 7 ด้วย
ส ารละ ล าย กรดซัล ฟิวริก เต ิมส ารละ ล าย ไดฟีนิล คาร์บาร ์ไซ ด์  2 mL ก ร ดอ อ โ ทฟ อ ส ฟอร ิก 1 mL  ถ ึง
2 mL  ส ารละ ล าย กรดซัล ฟิวริก 5 mL  ถ ่าย ใส ่ขวดแก้วปร ิมาตร ขนาด 50 mL จ านวน  5 ใบ  
ตามล า ดับ  เต ิมน้ ากล ั่นจน ถ ึงขีดปริมาต ร  มอก.2625  -25xx 
 
-5- 
 ส ารละ ล าย ที่ได้จะม ีความเข้มข้น 0 µg/mL  0.1 µg/mL  0.2 µg/mL  0.3 µg/mL  และ  0.4 µg/mL  
ตามล า ดับ  
9.3.3.2 วัดค่าการดูด กล ืนแสงของส ารละ ล าย ส อ บเทียบ แต ่ล ะค วามเข้มข้น ที่ความย าวคล ื่น 540 nm โ ดยใ ช้
น้ ากล ั่นเ ป็นแบล งก ์  
9.3.3.3 ส ร ้างก ร าฟส อ บเทียบ ร ะหว่างค วามเข้มข้นขอ งโคร เมียมเฮกซ ะวา เลนต์ เ ป็นไมโคร กรัมต่อ มิล ล ิล ิตร  
กับ ค่าก ารด ูดกล ืนแสง  
9.3.4 วิธีวิเคร าะ ห์  
9.3.4.1 ชั่งตัวอ ย่า งประมาณ 5 g ถ ึง 8 g ให้ไ ด้มวลท ี่แน่น อ น น าไปหาปริมาณส ารที่ไม่ระเห ย ตาม มอก .285  
เล่ม 6     น าต ัวอ ย่า งที่เหลือจากก ารร ะเหยม าตัด หร ือ บดจน เป็นผงหร ือ มีขนาดเ ล ็กท ี่ส ุดเ ท่าที่ท  าได้  
เต ิมเอ ทานอล  ประม าณ 2  mL เพื่อ ท าใ ห้เ ปีย ก  เต ิมส ารละ ล าย กรดไฮ โ ดร คล อ ร ิก 0.07 mol/L 
ปริมาต ร  75 mL  แช่ในอ่า งน้ าที่อุณหภ ูมิ (23 
 ± 2) ๐C  กวนทันทีเป็นเ วลา  15 min  วัดค่าความเป็น
กรด- ด่าง โ ดยปรับด้วยส ารละ ล าย กรดไฮ โ ดร คล อ ร ิก 1+1 ให้ส ารละ ล าย อ ยู่ใ นภาวะก ร ดต ล อ ดเ วลา  
ตั้งทิ้งไว้ไ ม่เกิน 15 min  แล้วก ร อ งส ารละ ล าย ล งใ นขวดแ ก้วป ร ิมาตร ขนาด 100 mL เต ิมส ารละ ล าย
กรดไฮ โ ดร คล อ ร ิก 0.07 mol/L จนถึงขีดปริมาตร  
9.3.4.2 ใช ้ปิเปตต ์ดูด ส ารละ ล าย ตัว อ ย่า งที่เต ร ียม ได้ 25 mL  ใส ่ล งใ นบีกเกอร ์ขนาด 50  mL   เต ิมส ารละ ล าย
โ ซ เด ียม ไฮดร อ กไ ซ ด์ 5 mL ปรับความเป็นกร ด - ด่างเป็น 7 ด้วยส ารละ ล าย กรดซัล ฟิวริก  เต ิม
ส ารละ ล าย ไดฟีนิล คาร์บาร ์ไซ ด์ 2 mL  กรดอ อ โ ทฟ อ ส ฟอร ิก 1 mL ถ ึง 2 mL  ส ารละ ล าย กรด
ซ ัล ฟิวริก 5 mL  ถ ่าย ใส ่ขวดแก้วปร ิมาตร ขนาด 50 mL  เต ิมน้ ากล ั่นจน ถ ึงขีดปริมาต ร    
9.3.4.3 ท าแบล งก ์เปร ียบ เทียบตามข้อ 9.3.4.1 ถ ึงข้อ 9.3.4.2  แต ่ไม่ต้องใส ่ตัว อ ย่า ง  
9.3.4.4 วัดค่าการดูด กล ืนแสงของส ารละ ล าย ตัว อ ย่า ง     หักล บค่าแบล งก ์      และ เที ยบ หาปริมาณโ คร เมียม
เฮ กซ ะวา เลนต์จ าก กราฟส อ บเทียบ  
9.3.5 วิธีค  านวณ  
ค านวณหาปร ิมาณโคร เมียมเฮกซ ะวา เลนต์ จ าก ส ูตร  
 
𝐶𝑟6+ = 𝑐 × 50 × 100
𝑁𝑉 × 𝑚 × 25 × 10 000 
 
เมื่อ   Cr6+   คือ  ปร ิมาณโคร เมียมเฮกซ ะวา เลนต์  เ ป็นร ้อ ยล ะโดยมวล ของสารที่ไม่ระเหย                         
          c      คือ  ปริมาณโ คร เมียมเฮกซ ะวา เลนต์จ าก กราฟส อ บเทียบ   เป็นไมโคร กรัมต่อ มิล ล ิล ิตร                     
  NV   คือ  ส ารที่ไม่ระเห ยข อ งตัวอ ย่า งส ีเห ล ว  เป็นร ้อ ยล ะ  
                            m    คือ  มวลของตัวอ ย่า ง  เป็นกรัม  มอก. 2625 –25xx 
 
-6- 
  9.4 กา ร ทดส อ บเสถ ียรภาพต่อ กา ร เก็บโด ยวิธ ีเร ่งภาวะ  
ให้ปฏ ิบัติต าม ม อ ก . 285 เล่ม 12  โ ดยอบต ัวอ ย่า งที่อุณหภูมิ (50±2)๐C  เป็นเ วลา  96 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มอก.2625  -25xx 
 
-7- 
 ภ าค ผนวก  ก. 
การชักต ัวอย่างและ เกณฑ์ ต ัดส ิน  
( ข้อ 8.1) 
ก.1 ร ุ่น ในที่นี้ หมาย ถ ึง ส ีเคลือบแอ ล คีดชนิดเ ดียวก ัน  ท าโด ยก ร ร มวิธ ีเด ียวก ัน ที่ท าหรือ ส ่งมอบหร ือ ซ ื้อ ขาย ใน
ร ะย ะเวล าเด ียวก ัน  
ก.2 กา ร ชัก ตัว อ ย่า งแล ะก ารยอ มรับ    ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอ ย่า งที่ก  าหนดต ่อ ไปนี้   หรือ อ าจใช้แผนกา ร
 ชัก ตัว อ ย่า งอื่น ที่เทียบ เท่ากันทาง วิชาก ารกับแผนที่ก าหนดไว้  
ก.2.1 กา ร ชัก ตัว อ ย่า งแล ะก ารยอ มรับส าหรับการทดสอบกา ร บรร จุ  และ เคร ื่อ งหมาย และ ฉล าก  
ก.2.1.1  ให้ชัก ตัว อ ย่า งโด ยวิธ ีส ุ่มจากรุ่นเ ดียวก ันต ามจ านวนที่ก าหนดในต ารางที่ ก .1 
ก.2.1.2  จ านวน ตัว อ ย่า งที่ไ ม่เป็นไปตามข้อ 6. และ ข้อ 7.  ต้อ งไม ่เกินเ ล ขจ านวน ที่ย อ มรับในต ารางที่ ก .1    
จึงจะถ ือ ว่าส ีเคลือบแอ ล คี ดร ุ่นนั้น เป็นไปตามเ กณฑ ์ที่ก  าหน ด 
ต ารางท ี่ ก .1  แผ นการชักต ัวอย่างส า ห ร ับกา ร ท ดส อบกา ร บรร จ ุและเครื่องห มายและฉ ลาก  
( ข้อ ก .2.1) 
ขนาดร ุ่น  
หน่วยภาชนะบ ร ร จุ  ขนาดต ัวอ ย่า ง  
หน่วยภาชนะบ ร ร จุ  เลขจ านวนที่ยอมร ับ  
    ไม่เกิน        90 
          91   ถ ึง      150 
         151  ถ ึง      500 
         501  ถ ึง   1 200  
       เกิน   1 200     2 
   8 
13 
20 
32 0 
1 
2 
3 
5 
 
ก.2.2 กา ร ชัก ตัว อ ย่า งแล ะก ารยอ มรับส าหรับการทดสอบคุณล ักษ ณะท ี่ต้อ งก าร  
ก.2.2.1 ให้ชัก ตัว อ ย่า งโด ยวิธ ีส ุ่มจากรุ่นเ ดียวก ันต าม ม อ ก . 285 เล่ม 1 
ก.2.2.2 ตัว อ ย่า งต้อ งเป็นไปตามข้อ 5. ทุก ร าย กา ร   จึงจะถ ือ ว่าส ีเคลือ บแอลคีดร ุ่นนั้น เป็นไปตามเ กณฑ ์ที่
ก า หนด  
ก.3 เกณฑ์ตัดสิน  
ตัว อ ย่า งต้อ งเป็นไปตามข้อ ก .2.1.2 และ ข้อ ก .2.2.2 ทุก ข้อ  จ ึงจะถ ือ ว่าส ีเคลือบแอ ล คีดร ุ่นนั้น เป็นไปตาม
มาตร ฐานผลิตภัณฑ์อ ุตสาหก ร ร มนี้